DU NICKEL. 
1S5 
aussi réfractaires que le fer forgé, et tous étaient non-seulement attirables 
à l’aimant, mais même il a observé qu’un de ces régules attirait toutes sortes 
de fer, et que ses parties s’attiraient réciproquement : ce même régule donne 
par l’alcali volatil une dissolution de couleur bleue. 
M. Bergman a aussi essayé de purifier le nickel par le foie de soufre, qui 
a une plus grande affinité avec le cobalt qu’avec le nickel ; et il est parvenu 
à séparer ainsi la plus grande partie de ce dernier : le régule de nickel, 
obtenu après cette dissolution par le foie de soufre, ne conserve guère son 
magnétisme; mais on le lui rend en séparant les matières hétérogènes qui , 
dans cet état, couvrent le fer. 
11 a de même traité le nickel avec le nitre, le sel ammoniac, l’alcali 
volatil , et par la dissolution dans l’acide nitreux et la calcination par le 
nitre, il l’a privé de presque tout son cobalt; le sel ammoniac en a séparé 
un peu de fer; mais le nickel retient toujours une certaine quantité de ce 
métal; et M. Bergman avoue avoir épuisé tous les moyens de l’art, sans 
pouvoir le séparer entièrement du fer '. 
Le régule de nickel contient quelquefois du bismuth; mais on les sépare 
aisément en faisant dissoudre ce régule dans l’acide nitreux, et précipitant 
le bismuth par l’eau. 
M. Bergman a encore observé que le nickel donne au verre la couleur 
d’hyacinthe, et il conclut de ses expériences : 
1° Qu’il est possible de séparer tout l’arsenic du nickel; 
2° Que quoiqu’il tienne quelquefois du cuivre, il est également facile de 
le purifier de ce mélange; et que quoiqu’il donne la couleur bleue avec 
l’alcali volatil, cette propriété ne prouve pas plus l’identité du cuivre et du 
nickel, que la couleur jaune des dissolutions d’or et de fer dans l’eau régale, 
ne prouve l’identité de ces métaux; 
3° Que le cobalt n’est pas plus essentiel au nickel , puisqu’on parvient à 
l’en séparer, et même que le cobalt précipite le nickel de sa dissolution par 
le foie de soufre ; 
4° Qu’il n’est pas possible de le priver de tout son fer, et que plus on 
multiplie les opérations pour l’en dépouiller, plus il devient magnétique et 
difficile à fondre; ce qui le porte à penser qu’il n’est, comme le cobalt 
et la manganèse, qu’une modification particulière du fer. Voici ses 
termes : 
« Solum itaque jam ferrum restai, et sanè variæ eædemque non exigui 
« momenti raliones suadent niccolum et cobaltum et magnesiam forsan 
« non aliter ac diversissimas ferri modificationes esse considerandas a . » On 
a. Dissert, de niccolo. Opuscul., t. II, p. 260. 
1. Rien n’est plus facile que de séparer le nickel du fer. On traite la dissolution du minerai 
de nickel dans Veau régale par un excès d’ammoniaque, qui précipite le fer } et maintient le 
nickel en dissolution. 
